Pengaruh Faktor Air Semen Pada Beton yang Menggunakan Fly Ash dan Copper Slag
Dewi Pertiwi 1 , Ferdian Adhitia Ananda 2
12 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya
Email: 1 dewipertiwi@itats.ac.id , 2 ferdianadhitia@gmail.com

## Abstract
Smelting Company Gresik's produces copper slag waste. Copper slag waste has several advantages including increasing compressive strength concrete, reducing heat hydration, increasing resistance to sulfate in seawater, reducing alkali-silica and chloride attack. Paiton Probolinggo power plant results from waste from coal combustion. The flying waste is fly ash obtained by being captured by other particle filtration equipment before the exhaust gas reaches the coal chimney. This study uses copper slag waste as a substitute for partial sand with fly ash replacing some cement with 42 MPa concrete quality plan. The variations used are 40% copper slag, 40% copper slag + 5% fly ash, 40% copper slag + 7.5% fly ash, 40% copper slag + 10% fly ash. To meet the slump value of 10+ 2 then each mixture variation needs to add different water so that the water cement factor value becomes different. The purpose of this study was to obtain the influence of the water cement factor value from variations of the mixture on the compressive strength of concrete at 56 days. Compressive Strength testing is done at the age of 14 days, 28 days and 56 days Compressive strength Concrete test results at the age of 56 days found each variation is 46.8 MPa, 48.31 MPa, 51.71 MPa, 58.13 MPa. water Cement factor is  less influential on increasing the compressive strength of concrete, which influences the use of fly ash, because fly ash can function as a filler in concrete.
Keywords: copper slag, compressive strength concrete, fly ash, water cement ratio.

## Abstrak
Pabrik peleburan tembaga PT Smelting Company Gresik meghasilkan limbah berupa copper slag . Limbah  copper  slag  memiliki  beberapa  keuntungan  antara  lain  meningkatkan  kuat  tekan  beton, mengurangi  panas  hidrasi,  meningkatkan  ketahanan  terhadap  sulfat  dalam  air  laut,  mengurangi serangan alkali-silika dan klorida. PLTU Paiton Probolinggo terdapat hasil limbah dari pembakaran batu bara. Limbah yang terbang tersebut adalah fly ash yang didapatkan dengan cara ditangkap oleh peralatan filtrasi partikel lain sebelum gas buang mencapai cerobong asap batu bara. Penelitian ini menggunakan  limbah  copper  slag  sebagai  pengganti  sebagian  pasir  dengan fly  ash pengganti sebagian semen dengan mutu beton rencana 42 Mpa. Variasi yang digunakan adalah 40% copper slag , 40% copper slag + 5% fly ash , 40% copper slag + 7.5% fly ash , 40% copper slag + 10% fly ash . Untuk memenuhi nilai slump 10+ 2 maka tiap variasi campuran perlu penambahan air yang berbeda  sehingga  nilai  faktor  air  semen  menjadi  berbeda.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk memperoleh  pengaruh  nilai  faktor  air  semen  dari  berbagai  variasi  campuran  terhadap  kuat  tekan beton pada umur 56 hari. Pengujian Kuat tekan dilakukan pada umur 14 hari, 28 hari, dan 56 hari. Hasil pengujian kuat tekan beton pada umur 56 hari didapatkan untuk masing-masing variasi adalah 46.8  MPa,  48.31  MPa,  51.71  MPa,  58.13  MPa.Faktor  air  semen  kurang  berpengaruh  terhadap peningkatan kuat tekan beton, yang berpengaruh adalah penggunaan fly ash , karena fly ash dapat berfungsi sebagai filler pada beton.
Kata Kunci: copper slag, compressive strength concrete, fly ash, water cement ratio.

## 1. Pendahuluan
Dengan  semakin  berkembangnya  dunia  industri  tembaga,  menyebabkan  adanya  limbah tembaga  yang  terbuang  diantaranya  Cooper  Slag  Diantaranya  pada  pabrik  peleburan  tembaga  PT Smelting  Company  Gresik  meghasilkan  limbah  berupa copper  slag .  Limbah copper  slag memiliki
beberapa  keuntungan  antara  lain  meningkatkan  kuat  tekan  beton,  mengurangi  panas  hidrasi, meningkatkan ketahanan terhadap sulfat dalam air laut, mengurangi serangan alkali-silika dan klorida.
Selain itu industri yang menggunakan batu bara saat ini kian banyak sehingga menghasilkan limbah pembakaran berupa limbah fly ash . Pada PLTU Paiton Probolinggo terdapat hasil limbah dari pembakaran batu bara. Limbah tersebut terbagi dua. Limbah yang terbang tersebut adalah fly ash yang didapatkan  dengan  cara  ditangkap  oleh  peralatan  filtrasi  partikel  lain  sebelum  gas  buang  mencapai cerobong asap batu bara. Sedangkan limbah yang turun kebawah disebut bottom ash . Tugas Akhir [1] melakukan penelitian dengan memanfaatkan limbah fly ash sebagai pengganti semen untuk beton mutu rencana 40 MPa. Variasi fly ash yang digunakan 0%, 3%, 6%, 9%, 12%, dan 15%. Pengujian kuat tekan beton dilakukan pada umur 7 hari, 14 hari, 28 hari, dan 56 hari. Hasil kuat tekan optimum terjadi pada umur 56 hari dengan fly ash 9% dengan kuat tekan 48,607 MPa.
Tugas  Akhir  [2]  melakukan  penelitian  dengan  memanfaatkan  limbah  fly  ash  dari  PLTU Sijantang dengan kuat tekan rencana sebesar 40 MPa. Variasi fly ash yang digunakan 0%, 10%, 12,5%, 15%, 20%, dan 25 %. Kuat tekan yang dihaslikan masing-masing 28,134 MPa, 30,77 MPa, 28,040 MPa, 25,839MPa, 24,601 MPa, dan 20,046 MPa. Nilai kuat tekan yang dihasilkan tidak mencapai kuat tekan rencana 40 MPa. Kuat tekan tertinggi pada variasi fly ash 10% besar 30,77 Mpa.
Tugas  Akhir  [3]  melakukan  penelitian  menggunakan  limbah fly  ash dengan.  kuat  tekan rencananya K-300 atau 25 MPa. Penggunaan variasi fly ash 0%, 5%, 7,5%, 10%, dan 12,5%. Kuat tekan tertinggi pada variasi 12,5% sebesar 33,593 MPa. Kuat tekan yang dihasilkan 26,255 MPa, 26,62 MPa, 28,85 MPa,31,316 MPa, dan 33,593 MPa.
Tugas Akhir [4] melakukan penelitian dengan judul “Pemakaian Fly Ash Sebagai Cementitious Pada Beton Mutu Tinggi Dengan Steam Curing ” Kuat Tekan rencana K600 dengan benda uji berupa kubus ukuran 15x15x15 cm. fly ash yang digunakan berasal dari PLTU Paiton Probolinggo. Variasi fly ash yang digunakan 7.5%, 15% dan 30%. Pada variasi 7.5% fly ash mengalami kenaikan kuat tekan 47 %. Dengan kuat tekan optimum 713 kg/cm2.
Tugas Akhir [5] Melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Limbah Batu Bara ( Fly  Ash ) Sebagai  Alternatif  Semen  Untuk  Beton  Pada  Perisai  Pengion  Cobalt-60  Ditinjau  Dari  Segi  Biaya. Variasi  yang  digunakan  adalah  beton  normal  dan  10% fly  ash . Fly  ash yang  digunakan  berasal  dari PLTU Paiton probolinggo. Kuat tekan rencana sebesar 40 Mpa pada umur 28 hari. Dari hasil penelitian diperoleh Kuat tekan beton dengan menggunakan fly ash 10% sebesar 42,63 Mpa.
Tugas  Akhir  [6]  melakukan  penelitian  dengan  memanfaatkan  limbah  industry  copper  slag sebagai pengganti pasir untuk campuran beton. Kuat tekan rencana sebesar 18,675 MPa. Variasi copper slag yang digunakan 0%, 10%, 20%, 30%, dan 35%. Kuat tekan yang direncanakan adalah 18,675 MPa. Dari hasil penelitian didapatkan kuat tekan pada umur 28 hari 19.24 MPa, 23.296 MPa, 25.276 MPa, 29.237 MPa, 27.917 MPa. Nilai kuat tekan tertinggi pada umur 28 hari 29.237 MPa pada variasi copper slag 30 %.
Tugas Akhir [7] melakukan penelitian dengan menggunakan limbah industri copper slag untuk pengganti pasir pada campuran beton. Kuat tekan yang direncanakan dalam penelitian ini sebesar 40 MPa.  Variasi fly  ash yang  digunakan  10%,  20%,  30%,  40%,  dan  50%.  Kuat  tekan  yang  dihasilkan sebesar  47.1974  MPa,  47.2105  MPa,  48.1530  MPa,  49.0068  MPa,  dan  47.2849  MPa.  Kuat  tekan tertinggi pada variasi fly ash 40%.
Tugas  Akhir  [8]  melakukan  penelitian  dengan  memanfaatkan  limbah copper  slag sebagai pengganti  sebagian  pasir  untuk  campuran  beton.  Kuat  tekan  rencana  adalah  25  MPa.  Persentase penggunaan copper  slag untuk  pengganti  pasir  0%,  20%,  40%,  60%,  80%,  dan  100%.  Dari  hasil penelitian didapatkan hasil kuat tekan tertinggi pada variasi copper slag 60% sebesar 42,73 MPa.
Tabel 1. Perbandingan Penelitian tentang Fly Ash Nama Persentase FA (%) Kuat tekan rencana (MPa) Kuat Tekan (MPa) Selisih KTB (MPa) Asal Fly Ash Surya Sebayang 0 3 6 40 43.257 38.06 41.117 - -12,01 8,032 PLTU Suralaya Banten
9 12 15 41.882 41.117 38.519 1,86 -1,86 -6,319 Mira Setiawati 0 5 7.5 10 12.5
25 26.255 26.62 28.85 31.316 33.593 - 1,39 8,37 8,548 7,271 Fauna Adibroto 0 10 12.5 15 20 25
40 28.134 30.77 28.04 25.839 24.601 20.046 - 9,36 -8,87 -7,84 -4,79 -18,515 PLTU Sijantang
Sumber: Peneliti terdahulu
Gambar 1. Perbandingan penelitian penggunaan fly ash
Gambar  1  menunjukkan    penambahan fly  ash pada  penelitian  Surya  Sebayang  dan  Fauna  Adibroto memperlihatkan trend dan gradient yang sama. Pada penambahan fly ash hingga variasi 10% mengalami peningkatan ± 9%. Namun mulai variasi antara 10%-15% mengalami penurunan kuat tekan ± 9%.
Tabel 2. penelitian terdahulu dengan Copper slag dari PT Smelting Company Nama Persentase CS (%) Kuat tekan Rencana (MPa) Kuat Tekan (MPa) Selisih KTB (%) Maria 0 10 20 30 40 50
40 47.153 47.1974 47.2105 48.153 49.0068 47.2849 - 0,094 0,027 1,996 1,773 -3,514 Mauladi 0 10 20 30 35 18.675 19.24 23.296 25.276 29.237 27.917 - 21,081 31,372 51,959 45,099 Rofikatul 0 20 40 60 80
100
25 29.3 30.24 33.38 35.73 34.34 33.16 - 3,208 10,38 7,040 -3,89 -3,436
Sumber : Peneliti terdahulu
0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 Surya Sebayang Mira Setiawati Fauna Adibroto p er sen tase (%) Kuat tekan (MPa)
Gambar 2. Perbandingan Penggunaan Copper slag
Pada  Gambar  2  menunjukkan  bahwa  persentase copper  slag pada  penelitian  yang  dilakukan  Maria memperlihatkan  trend  yang  sama  dengan  Rofikatul  Karimah.  Penambahan  variasi  20%  sama  sama mengalami  peningkatan  kuat  tekan.  Namun  persentase  kenaikannya  berbeda.  Pada  variasi  20% penelitian  Maria mengalami  peningkatan  sebesar  0,121%  sedangkan  penelitian  Rofikatul  mengalami peningkatan 3,28%,  Pada variasi 40% kedua penelitian tersebut juga mengalami peningkatan persentase kuat  tekan  walaupun  nilai  persentase  nya  berbeda.  Peningkatan  persentase  pada  penelitian  Maria mencapai ± 3% sedangkan pada rofikatul mencapai 10,38%
Berdasarkan  penelitian  diatas,  penulis  akan  melakukan  penelitian  dengan  mengkombinasi penggunaan fly ash sebesar 0%, 5%,7,5 % dan 10% dan copper slag.40% untuk menghasilkan beton mutu 42 MPa dengan menggunakan Faktor Air Semen yang berbeda . Adapun tujuan dari penlitian ini adalah sebagai berikut:
1. Memperoleh  kuat  tekan  beton  dari  pengunaan  limbah  copper  slag  dengan  fly  ash  pada campuran  beton  untuk  memperoleh  kuat  tekan fc  42  MPa  pada 56  hari  dengan  faktor  air semen yang berbeda.
2. Mendapatkan  hasil  kuat  tekan  beton  berbagai  umur  dan  dapat  digunakan  sebagai perbandingan.
3. Mendapatkan hasil perbandingan dari kuat tekan beton normal dengan beton variasi limbah copper slag dengan limbah fly ash

## 2. Metode Pelaksanaan

## Penelitian dilakukan di Laboratorim dengan Tahapan

## a. Studi Literatur
Tahapan ini digunakan untuk mempelajari jurnal / literatur yang berhubungan dengan penelitian yang  akan  dilaksanakan  dengan  mempelajari  limbah  copper  slag  dan  fly  ash  yang  dapat menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan dan berdampak buruk bagi kehidupan,  pemanfaatan limbah  ini  gunakan  campuran  beton  sebagai  pengganti  sebagian  agregat  halus  dan  semen. Kepustakaan  ini  meliputi  berbagi  buku  teks,  peraturan,  Standar  Nasional  Indonesia  yang dicantumkan pada daftar pustaka.

## b. Persiapan Bahan
Sebelum  dilakukan  pengujian  terhadap  material  perlu  dipersiapkan  beberapa  bahan  material pembuatan  campuran  beton  antara  lain  pasir  (agregat  halus),  kerikil  (agregat  kasar),  semen,  air, Limbah copper slag dan fly ash.
c. Uji Material
Pada pengujian material yang diuji agregat kasar, agregat halus dan copper slag meliputi 1. Analisa saringan.
2. Pengujian berat jenis dan penyerapan agregat.
0 10 20 30 40 50 60 0 50 100 150 MARIA MAULADI ROFIKATUL p erse n tas e (%)
3. Pengujian kadar lumpur dan kadar air.
4. Pengujian kotoram organik (Agregat Halus).

## d. Analisa Mix Desain
Analisa  Mix  desain  menggunakan  metode  ACI  (American  Concrete  Institute),dengan  tujuan untuk memperoleh komposisi campuran beton mutu 42 Mpa.

## e. Pembuatan benda uji
Benda uji yang dibuat adalah bentuk silinder beton dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm sebanyak 45 benda uji dengan rincian sebagai berikut :
•  Beton normal sebanyak 9 benda uji.
•  Variasi 40% copper slag + 0 % fly ash sebanyak 9 benda uji.
•  Variasi 40% copper slag + 5 % fly ash sebanyak 9 benda uji.
•  Variasi 40% copper slag + 7.5 % fly ash sebanyak 9 benda uji
•  Variasi 40% copper slag + 10 % fly ash sebanyak 9 benda uji.

## f. Perawatan
Perawatan beton dilakukan dengan cara perendaman agar suhu dari beton terjaga dan tidak rusak ketika diberi beban pada saat pengujian kuat tekan.

## g. Pengujian kuat tekan
Pengujian  dilakukan  pada  beton  saat  umur  14  hari,  28  hari,  dan  56  hari.Pengujian  ini menggunakan  alat  uji  CTM  (Compression  Testing  Machine)  yang  berada  di  Laboratorium  beton  PT SCG Readymix Indonesia.Dengan cara mencatat beban maksimum yang mampu dipikul benda uji pada masing-masing benda uji.
h. Analisis hasil
.Analisis hasil pengujian  yang dilakukan adalah menganalisi kuat tekan beton rata – rata pada masing – masing umur 14 hari, 28 hari, dan 56 hari untuk masing-masing variasi ,serta menganalisis penyebab kegagalan hasil kuat tekan beton untuk masing – masing variasi.

## i. Kesimpulan
Kesimpulan didapatkan berdasarkan hasil dari analisa penelitian yang telah dilakukan meliputi kuat tekan rata – rata dan perbandingan kuat tekan beton antara limbahcopper slag sebagai penggantian sebagian pasir dengan fly ash sebagai pengganti sebagian semen campuran beton dengan beton normal ditinjau dari nilai faktor air semen.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Pengujian Agregat Halus
3.1.1. Pengujian Pasir Lumajang dan Limbah copper Slag
Tabel 3. Perbandingan Hasil Pengujian Pasir Lumajang dan Copper Slag No Pengujian Hasil Nilai Rata-Rata Peraturan ASTM Keterangan Pasir Lumajang Limbah Copper Slag 1 . 2.
Kelembaban
Berat Jenis
1,6 %
2.695
0,5 %
3,56
1-5 % 1,6-3,3 gr/cm 3
Limbah copper slag dibawah ambang bata pasir memenuhi (ASTM
C 556-89)
3 . 4. 5.
6. 7. 8. Kadar Air Berat Volume Kebersihan Organik
Kebersihan Lumpur Kadar Lumpur dengan pencucian Analisa Ayakan 3,2 % 1,365 Putih Kekuningan 4.68 % 4% Zona 2 3,95 % 1,65 Putih Kekuningan - 1 – 5 % 0.4-1.9 kg/dm3 Air tidak lebih gelap dari material 1 – 5 %
1 – 5 %
Zona 1 Limbah copper slag tidak memenuhi standar sedangkan pasir memenuhi (ASTM C 128-93) Semua memenuhi standar (ASTM C 128- 93) Semua memenuhi standar (ASTM C 128- 93) Semua memenuhi standar ASTM C 40 – 92
Limbah copper slag tidak mengandung lumpur, untuk pasir memenuhi standar (ASTM C 117 - 95) Limbah copper slag tidak mengandung lumpur, untuk pasir memenuhi standar
(ASTM C 117 - 95)
sesuai syarat yang berlaku pada ASTM C
136-95a
(sumber: Hasil Analisis Laboratorium SCG,2019)

## 3.2. Komposisi Campuran Beton
Dari hasil analisa mix desain beton dengan mutu 42 Mpa diperoleh komposisi campuran seperti pada tabel 4 untuk 9 benda uji
Tabel 4. Komposisi Campuran Bahan untuk 9 benda uji Variasi CS Variasi FA Semen (Kg) Air (liter) Pasir (Kg) Batu pecah 4.75-12.5 (Kg) (30%) batu pecah 12.5- 25 (Kg) (70%) Limbah Copper slag (Kg) Limbah FA (Kg) 0% 40 % 0% 40%CS+0%FA 40%CS+5%FA 40%CS+7.5%FA 40%CS+10%FA 27,89 27.89 26.50 25.80 25.10 9,20 20.11 20.11 20.11 20.11 33,52 20.11 20.11 20.11 20.11 13.10 30.57 0 13.41 13.41 13.41 13.41 0 0 1.39 2.09 2.79
(Sumber: Penelitian, 2019)

## 3.3. Analisa Faktor Air Semen Pada Masing – Masing Variasi
Berdasarkan hasil analisa mix desain, beton mutu 42 Mpa menggunakan Faktor air semen 0,34.  Setelah menggunakan  berbagai  variasi  campuran  fly  ash  dan  copper  slag,  serta  untuk  mencapai  nilai  slump rencana 10+2 perlu penambahan air sehingga nilai faktor air semen menjadi berubah. Perubahan nilai faktor air semen dapat dilihat di Tabel 5.

## Tabel 5. Faktor Air Semen Pada Masing Masing Variasi
No. Variasi Campuran Air Rencana (Liter) Penambahan Air (Liter) Jumlah Air Yang digunakan (Liter) Rencana Semen (kg) Nilai FAS 1. 2. 3 4. 5. 0% 40%CS+0% FA 40%CS+0% FA 40%CS+7.5% FA 40%CS+10% FA 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 0.25 1.75 2.75 3.75 0.75 9.45 10.95 11.95 12.95 9.95 27.89 27.89 26.50 25.80 25.10 0.34 0.39 0.45 0.48 0.40
(Sumber: Penelitian, 2019)
Berdasarkan tabel 5 Pada variasi beton normal hingga variasi 40% CS+ 7.5% FA terjadi peningkatan penambahan air, sedangkan pada variasi 40% CS + 10% FA penambahan air terjadi penurunan karena material pasir dalam kondisi basah

## 3.4 Nilai Slump test Beton
Dari hasil penambahan air pada campuran beton dengan berbagai variasi untuk mencapai slump beton 10+ 2 sehingga nilai faktor air semennya berubah, menghasilkan nilai slump seperti pada gambar 3
Gambar 3. Slump Test Beton
Berdasarkan gambar 3 didapatkan slump test yang dihasilkan dari masing – masing variasi antara limbah copper slag dengan limbah fly ash sesuai dengan rencana pada mix design sebesar 10 ± 2 cm yang berarti workabilitinya semakin baik
3.5. Analisa Kuat Tekan Beton
12.00 11.00 11.50 9.00 11.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 0% 40%CS+0%FA 40%CS+5%FA 40%CS+7.5%FA 40%CS+10%FA T in g g i (cm ) Variasi Campuran Beton
Hasil analisa kuat tekan beton berbagai variasi dengan nilai faktor air semen yang berbeda dapat dilihat di gambar 4.
Gambar 4. Perbandingan kuat tekan beton dengan berbagai variasi campuran
Berdasarkan gambar 4 didapatkan bahwa kuat tekan beton dengan copper slag memiliki kuat tekan yang selalu  meningkat  seiring  dengan  penambahan  fly  ash  walaupun  diiringi  dengan  meningkatnya  nilai faktor  air  semen,  sehingga  dalam  hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  meningkatnya  kuat  tekan  beton disebabkan oleh meningkatnya jumlah fly ash yang digunakan karena fly ash dapat berfungsi sebagai filler untuk mengisi rongga pada beton.
Tabel 6. Perbandingan Kuat Tekan Beton Pada Umur 56 Hari
No Variasi Faktor Air Semen Kuat Tekan (N/mm 2 ) Peningkatan (%) 1. 2. 3. 4. 5. Beton Normal 40% copper slag + 0% fly ash 40% copper slag + 0% fly ash 40% copper slag + 0% fly ash 40% copper slag + 0% fly ash 0.34 0.39 0.45 0.48 0.40 42.74 46.80 48.31 51.71 58.13 0 9.50 13.03 20.99 36.00
(sumber: Penelitian,2019)

## 4. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan
1.  Berdasarkan  hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  pada  umur  56  hari  dengan  menggunakan  limbah copper slag sebagai pengganti sebagian pasir dengan limbah fly ash didapatkan hasil kuat tekan beton diatas kuat tekan beton rencana 42 MPa. Variasi beton normal 42 MPa, variasi 40% copper + 0% fly ash 46.8 MPa, variasi 40% copper + 5% fly ash 48.31 MPa, variasi 40% copper + 7.5% fly  ash  51.71  MPa,  variasi  40%  copper  +  10%  fly  ash  58.13  MPa.Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa pada variasi campuran ini faktor air semen kurang berpengaruh terhadap peningkatan kuat tekan beton,yang berpengaruh adalah penggunaan fly ash,karena fly ash dapat berfungsi sebagai filler pada beton.
2.   Terjadi peningkatan beton berbagai umur. Pada variasi beton normal, 40% copper slag+0% fly ash, dan 40% copper slag+5% fly ash peningkatan umur 14 ke 28 hari terjadi kenaikan yang signifikan, namun pada umur 56 hari kenaikan kuat tekan tidak begitu besar. Namun pada varisi 40% copper slag+7.5%  fly  ash,  dan  40%  copper  slag+10%  fly  ash  mengalami  peningkatan  yang  cukup signifikan.
3.   Dari hasil penelitian didapatkan hasil perbandingan antara kuat tekan beton normal dengan kuat tekan  beton  yang  menggunakan  variasi  limbah  copper  slag  dengan  limbah  fly  ash.  Kuat  tekan
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 14 hari 28 hari 56 hari
Beton Normal Variasi 40%CS+0%FA Variasi 40%CS+5%FA Variasi 40%CS+7.5%FA
Variasi 40%CS+10%FA
Teori Beton
mengalami peningkatan berturut turut pada variasi 40% copper + 0% fly ash, variasi 40% copper + 5% fly ash, variasi 40% copper + 7.5% fly ash, variasi 40% copper + 10% fly ash sebesar 9.499%, 13.032%, 20.987.5%, 36.008% terhadap beton normal.

## Referensi
[1] Sebayang Surya,2010,”Pengaruh Kadar Abu Terbang Sebagai Pengganti Sejumlah Semen Pada Beton Alir Mutu Tinggi”, Tugas Akhir, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Lampung.
[2] Adibroto  Fauna,  2018,  “Eksperimen  Beton  Mutu  Tinggi  Berbahan Fly  Ash Sebagai  Pengganti  sebagian Semen”.Tugas Akhir.Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Padang.
[3] Setiawati Mira,2018,” Fly  Ash Sebagai  Bahan  Pengganti  Semen  Pada  Beton”.Tugas  Akhir.Jurusan  Teknik Sipil, Universitas Muhamadiyah Palembang
[4] Rommel Erwin,2012 “Pemakaian Fly Ash Sebagai Cementitious Pada Beton Mutu Tinggi Dengan  Steam Curing”
[5] Hudhiyantoro (2012) “Analisis Limbah Batu Bara (Fly Ash) Sebagai Alternatif Semen Untuk Beton Pada Perisai Pengion Cobalt-60 Ditinjau Dari Segi Biaya”.
[6] Mauladi,  M.S.,2014.  Pemanfaatan  Copper  Slag  Sebagai  Substitusi  Pasir  Pada  Campuran  Beton  Mutu  K- 225.Tugas Akhir.Jurusan Teknik Sipil.Universitas Sriwijaya
[7] Hana, M.A., dan Siswadi,2008,”Studi Kuat Tekan dan Modulus Elastisitas Beton Dengan Agregat Copper Slag”.Tugas Akhir.Jurusan Teknik Sipil.Universitas Atma Jaya Yogyakarta
[8] Karimah Rofikatul,  2016, “Kajian Penggunaan Copper  Slag Sebagai  Agregat  Halus  Beton”.    Universitas Muhammadiyah Malang.